aio JOURNAL DE PHYSIQUE, 15 E CHIMIE 



Pajot-Descharmes a 3. C. DELAMilTHERIE. 



On lit dans le Journal tie Physique du mois de brumaire an 9, 

 (memoire du citoyen Eslinger ) que le sulfate do soude, sorti 

 des ateliers d'amalgamation de Freyberg, est employe sans pre- 

 paration et intermede a la fabrication du verre siliceux. 



Permettez que, relativement a. l'emploi de ce sel dans les 

 verrtries, je vous fasse passer ( autant que ma memoire peut 

 me le fournir en ce moment) et avec priere de les inserer dans 

 votre interessant recueil , si vous les en jugez dignes, quelques 

 notes resultant des differens essais que j'ai eu occasion de mire 

 sur ce sel neutre, depuis nombre d'annees , par suite d'expe- 

 riences etonnantes concernant la decomposition du sel marin. 

 on muriate de soude. 



Toutes les fois que j'ai employ^ le sulfate de soude directe- 

 ment avec le sable seul , et dans des proportions telles que dans 

 l'hypothesede sa decomposition par le calorique, la base alkaline 

 devintun, surunet demi de sable au plus ; jen'ai jamais pureunir, 

 meme apres un feu de verrerie , longtemps soutenu, qu'une 

 belle fritte vitrense, employee dans des proportions inferieures. 

 Je n'obtenois qu'avec peine quelques parties de fritte vitreuse, 

 et dans des proportions superieures j'obtenois difEcilement un 

 verre tres-granuleux ; dans ce dernier cas les creusets etoient 

 degrades. 



En traitant , au contraire , le sulfate de soude avec 1'intermede 

 du charbon pile , depuis un dixieine jusqu'a un vingtieme du 

 fotal du melange de sulfate et sable , dans les proportions 

 ci-dessus, j'ai obtenu tres-promptement un verre plus ou 

 moins noir ou fauve , dans le genre des verres ou pierres obsi- 

 diennes. Les creusets n'etoient alors que peu degrades, 



Avec l'intermede du carbonate calcaire seulement, dans la 

 proportion du tiers , c'est-a-dire , partie egale de sulfate de soude 

 desseche, de sable et de carbonate calcaire, j'ai obtenu assez 

 proinptement un beau verre net et solide, dont la couleur tiroit 

 un pcu surlejaune pdle; les pots etoient tres-peu degrades. Pour 

 peu que je m'eloignai de ses proportions , toutes alors egales 

 ci'ailkurs , le reoultat etoit ou un verre granuleux sans 



